)592 Siebzflmler Absclinitt. Hfilzer. (Schluss.) 



ririire sehr deutlich, im Spätholz orhebli«;h dunkler, gleichinässij; gerundet, 



zwischen den hreiton Markslralili'u oft clwas vorgewülht (vgl. Fig. 281 ;, 



Sciiwer (spec. Luntrockcnjiewiclit durdisclinilllich 0,71], ziemlirji 



leichlspaltig, von mittlerer Härte, Tragkraft und Festigkeit, wenig elaslisdu 



im Freien und in Beiülirung mit 



!. ' dem Boden von geringer Dauer, 



ii unter Wasser und im Trocknen 



1 liailbai-. Stark schwindend, auch 



jt; - y lulUrocken in unerwünschten» 



' »ii-ade sich werfend, •luelleiid 



^^ _ und reissend ^]. 



Fig. 2SI. Vergr. 3,1. Querschnittsansicht des Koth- M ikrOslcO p isC ll 6 r Clia- 



buchenholzes (Nach R. Hart ig.) Vgl. p. 31. 



rakter'-). Gefiisse zahlreich, 

 theils einzeln, theils zu 2 — 3 

 aneinander grenzend, ziemlicli gleichmässig vertheilt. 0,016 — 0,080 mm 

 weit; die w^eiteren mit einfach durchbrochenen, die engeren (im Spätholz 

 liegenden) mit leiterfürmig durchbrochenen Gliedern, letztere mit je zehn bis 

 gegen zwanzig . \ .5 — 3 a dicken, imi 3 — 6 jx von einander entfernten 

 Sprossen. Tüpfelung der Gefässe nur zwischen benachljarten dieser und 

 gegen anliegende Markstrahlen reichlicher, sonst spärlich, lloflüpfel der 

 engen Gefässe nicht seilen (juer gestreckt (vgl. Fig. 273). .Alarkstrahlen 

 einschichtig und inehrsclüchtig, letztere zwei bis über zehn Zellen (0,1 6 mm) 

 Itreit und bis 2 mm hoch, ihre Zellen 3 — 14 u. an den Kanten wohl auch 

 bis 28 ]x hoch und bis 10 a breit, dickwandig, die an Gefässe gren- 

 zenden oft auffällig getüpfelt. Fasertracheiden und Sklerenchymfasern, 

 beide dickwandig, diese mit sehr kleinen und spärlichen lloftüpfeln vgl. 

 Fig. 273 und p. 894, Anmerkung), bilden nebst reichlich eingestreutem 

 Strangparenchym die Grundmasse. Letzteres ohne Bezieimng zu den 

 (lefässen, die meist unmittelbar an Faserlraeheiden. lie/.iehentlich Ikdz- 

 fasern angrenzen '■^]. 



\m Ganzen ein geringwerlhiges, hei seiner Häufigkeit und Billigkeit 

 aber dennoch vielfach verwendetes Nutzholz. Wegen seiner Widerstands- 

 kraft gegen Sloss und Beibung in der Wagnerei, wegen seiner Härte, 

 Hiclile 1111(1 rnlitiMfäliii;l<eit viuii Di'eehsler geschätzt , sehr geeignet zui- 

 Herstellung gebogener Miiljcl und in grosser >Ieng(^ zu solchen verai- 



1 Der WassL-ryi'liaK, das Scliwirulcn, s<i\vie dit' rliciiiiM lio Ziisaiimifiisolzuni: il<*s 

 IIdIIiIjucIii'iiIkiI/cs siiul in iIlt i rw.ilmicn Munograiiliir von II. Ilartifj und H. W. Im i 

 I. <•.; ausfulirlich hcliandcll. 



2) Eine eingehende DarsIcIlunK dis analoMiis« hcn Haiirs dos Holzes der Holli- 

 liurlie ciir-nda, I. c., p. 30 n. 1. 



